Rekayasa , 2021; 14(3): 360-366 ISSN: 0216-9495 (Print) ISSN: 2502-5325 (Online)
Adsorpsi Logam Kadmium dalam Limbah Cair Buatan Menggunakan Biosorben Kulit Pisang Mas (Musa acuminate colla)
Djamilah Arifiyana 1* , Ratih Kusuma Wardani 1
1 Akademi Farmasi Surabaya Jl. Ketintang Madya No 81 Kota Surabaya 60232 Jawa Timur *djamilah.chemits@gmail.com DOI: https://doi.org/10.21107/rekayasa.v14i3.12391

## ABSTRACT
Mas banana (Musa acuminata Colla) peel is a type of household waste as well as agricultural waste whose utilization still needs  to  be  improved.  In  addition,  among  various  types  of  heavy  metals  that  are  dangerous  as  contaminants  in  the environment, cadmium metal is a metal that is very dangerous to health even in very small amounts. Therefore, this study aims to not only utilize the waste of Mas banana peel (Musa acuminata Colla) as a biosorbent, but also to determine the optimum conditions needed to reduce cadmium metal which involves several test parameters, namely stirring time, pH and mass of biosorbent. Variations of stirring time used include 10, 20, 30, 35, and 45 minutes; variations in pH used include 1, 2, 3, 4, and 5, while variations in the mass of biosorbent used include 0.5; 1; 1.5; 2 and 2.5 grams. The results showed that the optimum conditions  were  obtained  at  a  mixing  time  of  35  minutes,  pH  5,  and  a  mass  of  2  grams  of  biosorbent  with  a  reduction percentage value of 78.45%. This percentage indicates that Mas banana peel can be used as a natural adsorbent for cadmium metal. In addition, the results of the FT-IR analysis of the Mas banana peel biosorbent showed that Mas banana peel has a functional group that plays a role in the heavy metal adsorption process
Key words : b iosorption, Cadmium, Mas Banana peels

## PENDAHULUAN
Lingkungan  saat  ini  telah  banyak  dipengaruhi oleh polusi, baik udara maupun airnya. Lepasnya zat beracun  dan  berbahaya  kedalam  sistem  air  telah memperparah  terjadinya  pencemaran.  Untuk mempertahankan  lingkungan  yang  sehat,  penting bagi  sektor  industri  yang  berkontribusi  terhadap polusi untuk mengolah terlebih dahulu limbahnya sebelum dilepaskan ke lingkungan. Pembuangan air olahan ke badan air sangat penting untuk menjamin keamanan biota laut (Pandharipande & Deshpande, 2013).  Diantara  beberapa  jenis  logam  berat, Kadmium adalah salah satu jenis logam berat yang juga  dihasilkan  oleh  aktivitas  limbah  domestik perkotaan.  Salah  satu  dari  pemanfaatan  tersebut adalah  penggunaan  Kadmium  sebagai  prekursor dalam industri pembuatan cat untuk menghasilkan pigmen warna kuning, orange, dan merah. Bahkan campuran logam Nikel-Kadmium digunakan untuk produksi  baterai  isi  ulang.  Keracunan  kronis  Cd dapat  mengakibatkan  kerusakan  sistem  fisiologis
tubuh  antara  lain  sistem  urinaria,  sistem  respirasi (paru-paru),  sistem  sirkulasi  (darah)  dan  jantung, kerusakan  sistem  reproduksi,  sistem  saraf  bahkan dapat mengakibatkan kerusakan tulang (Baloga et al., 2019).
Upaya  untuk  mengurangi  kontaminasi  logam berat  yang  berasal  dari  proses  industri  telah dikembangkan,  yaitu  melalui  metode  biosorpsi. Biosorpsi adalah  kemampuan bahan biologis atau alami  untuk  mengakumulasi  logam  berat  dari  air limbah  melalui  ikatan  kimia  fisik  jalur  penyerapan (Hossain  et  al.,  2012).  Keuntungan  utama  dari metode  biosorpsi  adalah  efisiensi  energi  pada operasi sistem pengolahan air limbah dalam waktu yang lebih pendek, hal ini menarik secara ekonomi karena  limbah  biomassa  tidak  mahal  dan  tersedia secara  luas  (Giannakoudakis  et  al.,  2018).  Dalam bioadsorpsi,  penghilangan  ion  logam  membantu dalam penggunaan biolimbah yang efektif, karena

## REKAYASA
Journal of Science and Technology https://journal.trunojoyo.ac.id/rekayasa
Article History: Received: October, 5 th 2021;  Accepted: November, 29 th 2021 Rekayasa  ISSN:  2502-5325  has  been  Accredited  by  Ristekdikti (Arjuna)  Decree:  No.  23/E/KPT/2019  August  8th,  2019  effective until 2023
Cite this as: Arifiyana, D & Wardani, R.K. (2021). Adsorpsi Logam Cadmium dalam Limbah Cair Buatan Menggunakan Biosorben Kulit Pisang Mas (Musa acuminate colla). Rekayasa 14 (3). 360-366. doi: https://doi.org/10.21107/rekayasa.v14i23. 10300 . © 2021 Djamilah Arifiyana
logam  menempel  di  permukaan  dari  komponen biologis (Darge & Mane, 2013).
Tabel  1.  Jenis  Kulit  Pisang  yang  Dimanfaatkan sebagai Adsorben untuk Adsorpsi Logam Berat
Jenis Kulit Pisang Logam Referensi Kepok Pb, Zn Darmayanti et al., (2012) Tongka Langit Cu Sutapa et al., (2014) Kepok Pb Arninda et al., (2014) Kepok Fe, Mn Abdi et al,. (2015) Hijau,  Kepok, Susu Pb Purnama et al., (2015) Raja Cu Taralgatti (2016) Kepok Pb, Cr Fauici (2017) Kepok Cu Alifaturrahma  &  Hendriyanto (2018) Kepok Pb Wardani & Wulandari (2018) Raja Cd, Pb Sirilert & Maikrang (2018)
Penggunaan adsorben berupa karbon aktif telah banyak digunakan, tetapi adsorben jenis ini sangat mahal.  Jika  dilihat  dari  segi  lingkungan  dan ekonomi, penggunaan adsorben dari bahan  alami dan  merupakan  limbah  pertanian  merupakan alternatif  yang  sangat  menjanjikan  sebagai pengganti  adsorben  karbon  aktif  komersial. Kelimpahan  dan  ketersediaan  produk  samping pertanian menjadikannya sumber bahan baku yang baik untuk bahan sorben alami. Adsorben berbiaya rendah  adalah  adsorben  yang  melimpah  di  alam atau merupakan produk sampingan dari limbah dari industri lain (Tabel 1).
Beberapa  adsorben  berbiaya  rendah  mampu mengkonsentrasikan  spesies  logam  dari  larutan encer dan mengakumulasikannya ke dalam struktur selnya  (Jena  &  Sahoo,  2017).  Dinding  sel  yang berpori  memungkinkan  molekul  dan  ion  bergerak secara  bebas  dalam  larutan  berair.  Konstituen dinding  sel  menyediakan  berbagai  ligan  dengan gugus  fungsi  berbeda  yang  mampu  mengikat berbagai  logam  berat  (Gong  et  al.,  2005).  Oleh karena  itu,  penelitian  ini  selain  bertujuan  untuk memanfaatkan  limbah  kulit  pisang  Mas  (Musa acuminata  Colla)  sebagai  biosorben,  juga  untuk mengetahui  kondisi  optimum  yang  dibutuhkan untuk  mengadsorpsi  logam  Kadmium  yang melibatkan  beberapa  parameter  uji,  yaitu  waktu pengadukan, pH dan massa biosorben.

## METODE PENELITIAN Preparasi Biosorben Kulit Pisang Mas
Preparasi  Biosorben  pada  penelitian  ini diadaptasi  dari  penelitian  yang  dilakukan  oleh Arifiyana & Devianti (2020). Kulit pisang Mas (Musa acuminata Colla) yang diperoleh disortasi kemudian
dikeringkan  dibawah  sinar  matahari  serta dilanjutkan  pengeringan  dalam  oven  (Memmert) pada temperatur 70 ℃ . Kulit pisang Mas yang telah kering lalu dihaluskan dan diayak dalam ukuran 100 mesh.  Selanjutnya,  larutan  logam  Kadmium dipreparasi  dari  prekursor  Cd(NO 3 ) 2 ·4H 2 O  p.a (Merck), larutan pengatur pH dibuat dari HCl 37% (Merck)  dan  NaOH  p.a  (Merck).  Pengukuran konsentrasi  logam  berat  Kadmium  sebelum  dan sesudah proses
adsorpsi menggunakan Spektrofotometer  Serapan  Atom  (SSA)  (Perkin Elmer Analys 100).

## Pengaruh Variasi Waktu Pengadukan
Analisis  pengaruh  variasi  waktu  pengadukan dilakukan  dengan  cara  menimbang  biosorben sebanyak 1,5 gram, kemudian ditambahkan larutan logam  Kadmium  50  mg/L  sebanyak  50  mL. Selanjutnya pH campuran diatur pada pH 3 dengan cara  menambahkan  HCl  0,1  M  atau  NaOH  0,1  M. Campuran  ini  kemudian  diaduk  pada  suhu  ruang dengan  magnetic  stirrer  pada  kecepatan  100  rpm selama variasi waktu pengadukan 10, 20, 30, 35 dan 45 menit. Pada masing-masing variasi waktu kontak dilakukan  replikasi  sebanyak  3x.  Setelah  waktu kontak  yang  ditentukan,  campuran  kemudian disaring.  Filtrat  yang  diperoleh  dianalisis  dengan SSA,  dan  dihitung  sebagai  konsentrasi  Kadmium setelah proses adsorpsi.

## Pengaruh Variasi pH
Analisis  pengaruh  variasi  pH  dilakukan  setelah proses  variasi  waktu  kontak  menghasilkan  nilai persentase adsorpsi yang paling tinggi. Pada tahap ini,  variabel  kontrol  dibuat  sama  dengan  pada analisis pengaruh variasi waktu kontak, kecuali pada pengaturan pH, dimana pH campuran divariasikan pada pH 1, 2, 3, 4 dan 5, serta durasi pengadukan selama waktu kontak optimum.

## Pengaruh Variasi Massa Biosorben
Analisis  pengaruh  variasi  massa  biosorben merupakan  tahap  terakhir  pada  penelitian  ini, dimana pada pada parameter ini pengaturan waktu pengadukan  dan  pH  larutan  diambil  dari  hasil persentase  adsorpsi  tertinggi  dari  parameter- parameter  sebelumnya.  Pada  tahap  ini,  variasi massa  adsorben  yang  digunakan  meliputi  0,5  ;1  ; 1,5; 2; dan 2,5 gram.

## Analisis Data
Logam  Kadmium  sebelum  proses  adsorpsi dihitung sebagai nilai konsentrasi logam awal (C 0 ) (mg/L),  sedangkan  konsentrasi  logam  Kadmium yang  diperoleh  dari  masing-masing  parameter dihitung  sebagai  konsentrasi  akhir  (C t )  (mg/L). Persentase  adsorpsi  selanjutnya  dihitung  melalui persamaan dibawah ini (Arifiyana & Devianti, 2021).
% Adsorpsi = (C 0 − C t ) C 0 × 100%
Hasil  %  Adsorpsi  yang  diperoleh  dari  masing- masing parameter selanjutnya dilakukan uji statistik menggunakan  uji  One-Way  ANOVA,  dimana  jika terdapat  perbedaan  yang  bermakna  dari  uji  One- Way Anova.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Pengaruh Variasi Waktu Pengadukan
Pengujian  parameter  waktu  pengadukan  ini didasarkan  atas  penelitian  yang  telah  dilakukan oleh  beberapa  peneliti,  antara  lain  Anwar  et  al., (2010);  Kumari  (2017).  Dalam  penelitian  tersebut dinyatakan bahwa terdapat pengaruh waktu kontak antara  adsorben  dan  adsorbat  terhadap  daya penjerapan  logam  kadmium  pada  media  aqueous oleh biosorben.
Gambar 1. Hasil Pengaruh Variasi Waktu Pengadukan terhadap Adsorpsi Logam Kadmium (pH=3; massa=1,5 gram)
Variasi  waktu  yang  diamati  pada  penelitian  ini yaitu 10, 20, 30, 35 dan 45 menit (Gambar 1). Dasar pemilihan  variasi  waktu  10  menit  ditentukan sebagai  titik  awal  pengamatan  karena  pada penelitian  yang  telah  dilakukan  sebelumnya  oleh Mohd  Salim  et  al.,  (2016);  Wardani  &  Wulandari (2018),  dimana  bahwa  pada  waktu  pengadukan
dibawah 10 menit diperoleh tingkat adsorpsi masih rendah,  yaitu  berkisar  40%  karena  diperkirakan adsorben  belum  sepenuhnya  berinteraksi  dengan adsorbat.
Hasil analisis pengaruh variasi waktu pengadukan  menunjukkan  bahwa  persentase adsorpsi Kadmium tertinggi diperoleh pada waktu pengadukan  35  menit  dengan  perolehan persentase adsorpsi sebesar 61,29%. Pada rentang waktu  pengadukan  10-30  menit,  diperoleh  nilai persentase  adsorpsi  yang  tidak  linier  atau  naik turun,  tetapi  tidak  lebih  tinggi  dari  pada  waktu pengadukan  35  menit,  begitu  pula  setelah  nilai persentase  adsorpsi  tertinggi  tercapai,  yaitu  pada menit ke-45 menit, persentase adsorpsi mengalami penurunan,  yaitu  42,52%.  Hal  ini  disebabkan  oleh lemahnya  ikatan  antara  biosorben  dengan  logam Kadmium.  Mudah  lepasnya  ikatan  adsorben  dan adsorbat  ini  mengindikasikan  bahwa  ikatan  yang terjadi  adalah  ikatan  fisik.  Lemahnya  ikatan  ini disebabkan  oleh  kecenderungan  kuatnya  ikatan antara  adsorbat-adsorbat  dibanding  adsorbat- adsorben Purnama et al., (2015). Selain itu, menurut Anwar  et  al.,  (2010);  Jena  &  Sahoo  (2017),  situs pengikatan  pada  adsorben  akan  segera  menjadi terbatas dan situs permukaan kosong yang tersisa sulit  untuk  ditempati  oleh  ion  logam  karena pembentukan  gaya  tolak  antara  logam  pada permukaan padatan dan fase cair.
Tabel  2.  Analisis  Uji  One-Way  Anova  Persentase Adsorpsi pada Variasi Waktu Kontak
ANOVA
Persen_Adsorpsi Sum of Squares df Mean Square F Sig. Between Groups 679.111 4 169.778 9.026 .002 Within Groups 188.090 10 18.809 Total 867.200 14
Berdasarkan  hasil  uji  One-Way  Anova  yang ditampilkan  pada  Tabel  2,  diperoleh  hasil  bahwa perlakuan  variasi  waktu  kontak  memberikan  hasil yang berbeda signifikan, hal ini disebabkan angka signifikansi yang didapatkan sebesar 0,002 (kurang dari α = 0,05), dimana pada waktu kontak 35 menit merupakan waktu kontak yang paling memberikan hasil  perbedaan  yang  bermakna  terhadap persentase  adsorpsi  logam  kadmium.  Hasil penelitian  ini  mirip  dengan  hasil  penelitian  yang dilakukan  oleh  Jena  &  Sahoo  (2017),  dimana adsorpsi  logam  berat  oleh  adsorben  kulit  pisang mencapai kesetimbangan pada waktu pengadukan 35 menit dan tidak mengalami kenaikan lagi pada
menit  ke-45.  Hasil  pengaruh  variasi  waktu pengadukan  terhadap  persetase  adsorpsi  logam Kadmium  ditampilkan  pada  Gambar  1.  Turunnya persentase  adsorpsi  logam  Kadmium  juga disebabkan  oleh  terjadinya  desorpsi  logam  dari permukaan biosorben kedalam sistem (Baloga et al., 2019).

## Pengaruh Variasi pH
Hasil analisis pengaruh variasi pH pada adsorpsi logam  berat  Kadmium  terhadap  biosorben  kulit pisang  Mas  (Musa  acuminata  Colla)  pada  waktu pengadukan 35 menit dengan pH 3 menggunakan data  yang  telah  didapatkan  sebelumnya.  Pada pengaruh  variasi  pH,  didapatkan  hasil  persentase adsorpsi Kadmium mengalami peningkatan dari pH 1 hingga pH 5. Kemampuan adsorpsi menunjukkan hasil 41,18% pada pH 1; 45,38% pada  pH 2, 61,29% pada pH 3, 64,44% pada pH 4, dan terus meningkat pada  pH  5  sebesar  83,30%.  Dengan  demikian  pH optimum pada proses adsorpsi dengan biosorben buah  pisang  Mas  ini  adalah  pH  5,  sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.
Gambar 2. Hasil Pengaruh Variasi pH Terhadap Adsorpsi Logam Kadmium (waktu pengadukan=35 menit; massa=1,5 gram)
Tabel 3. Analisis Uji One-Way Anova Persentase

## Adsorpsi pada Variasi pH
ANOVA
Persen_Adsorpsi Sum of Squares df Mean Square F Sig. Between Groups 2667.248 4 666.812 1854.106 .000 Within Groups 3.596 10 .360 Total 2670.844 14
Pengaturan  variasi  pH  pada  penelitian  ini dilakukan  pada  daerah  asam  karena  pada  kondisi
asam  afinitas  kulit  pisang  sebagai  biosorben terhadap ion logam meningkat (Anwar et al., 2010). Nilai  persentase  adsorpsi  pada  masing-masing variasi  dilakukan  analisis  dengan  uji  One-Way Anova. Berdasarkan hasil uji One-Way Anova yang ditampilkan  pada  Tabel  3.  diperoleh  hasil  bahwa perlakuan  variasi  pH  larutan  memberikan  hasil sangat berbeda signifikan, hal ini disebabkan angka signifikansi yang didapatkan sebesar 0,000 (kurang dari α = 0,05). Dengan demikian semua perlakuan pH  berpengaruh  terhadap  persentase  adsorpsi, dimana pada pH 5 merupakan nilai pH dengan hasil persentase adsorpsi logam kadmium paling tinggi. Peningkatan  persentase  adsorpsi  Kadmium  terjadi seiring  dengan  bertambahnya  nilai  pH  campuran, hal ini merupakan akibat dari rendahnya persaingan antara H + dan kation logam untuk menempati sisi aktif  pada  adsorben  pada  kondisi  pH  yang  lebih tinggi.

## Pengaruh Variasi Massa Biosorben
Pengujian  variasi  massa  biosorben  dilakukan untuk mengetahui pengaruh massa biosorben pada proses  penjerapan  Kadmium  oleh  biosorben  kulit pisang  Mas  (Musa  acuminata  Colla).  Pengujian  ini didasarkan  pada  penelitian  yang  telah  dilakukan oleh  beberapa  peneliti  antara  lain  Anwar  et  al., (2010); Deshmukh  et al., (2017), yang  menyatakan bahwa  terdapat  pengaruh  massa  biosorben terhadap  persentase  adsorpsi  Kadmium.  Variasi massa yang digunakan yaitu 0,5 ;1 ; 1,5; 2; dan 2,5 gram.
Gambar 3. Hasil Pengaruh Variasi Massa Adsorben Terhadap Adsorpsi Logam Kadmium (waktu pengadukan=35 menit; pH=5) Dasar pemilihan variasi massa pada penelitian ini adalah penelitian yang telah dilakukan oleh  Jasem (2015)  yang  menggunakan  adsorben  kulit  pisang,
adsorpsi terhadap logam kadmium pada penelitian tersebut menggunakan variasi massa 0,5; 1; 2; 3; dan 4 gram (Gambar 3).
Nilai  persentase  adsorpsi  yang  dihasilkan  dari perlakuan variasi massa dianalisis dengan uji One- Way  Anova  (Tabel  4).  Berdasarkan  uji  tersebut, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,092 (lebih dari α  =  0,05),  hasil  ini  menunjukkan  tidak  adanya perbedaan  signifikan  perlakuan  variasi  massa adsorben  terhadap  persentase  adsorpsi.  Meski demikian,  penjerapan  oleh  massa  biosorben  yang berbeda-beda  berdampak  pada  luas  permukaan biosorben.
Tabel  4.  Analisis  Uji  One-Way  Anova  Persentase Adsorpsi pada Variasi Massa Adsorben
ANOVA
Persen_Adsorpsi Sum of Squares df Mean Square F Sig. Between Groups 5.604 4 1.401 2.704 .092 Within Groups 5.181 10 .518 Total 10.785 14
Pada  penelitian  ini  hasil  persentase  tertinggi dicapai pada penggunaan massa adsorben 2 gram dengan perolehan persen adsorpsi sebesar 78,45% dan  mengalami  penurunan  persen  adsorpsi  pada massa  2,5  gram  yaitu  sebesar  76,78%.  Hasil penelitian ini mirip dengan penelitian Al-Homaidan et  al.,  (2015);  Jasem  (2015);  Waseem  et  al.,  (2014) yang menunjukkan massa optimum yang diperoleh pada penggunaan adsorben sebanyak 2 gram pada sampel larutan logam Kadmium.
Seperti penelitian yang dilakukan oleh Waseem et  al.  (2014)  dengan  variasi  massa  sebesar  0,5 sampai 5 gram dalam larutan logam 50 mL, dimana hasil adsorpsi optimum diperoleh pada penggunaan  adsorben  sebanyak  2  gram  dengan perolehan  persentase  adsorpsi  sebesar  75,96%, setelah  mencapai  persentase  adsorpsi  maksimum, selanjutnya pada massa adsorben yang lebih besar persentase  adsorpsi  mengalami  penurunan. Peningkatan  persentase  adsorpsi  diawal,  seiring dengan bertambahnya massa adsorben disebabkan oleh  semakin  besarnya  luas  permukaan  adsorben yang  berkorelasi  dengan  melimpahnya  sisi  aktif adsorben,  tempat  terikatnya  ion  logam  pada permukaan adsorben. Tetapi setelah mencapai titik optimum, pada peningkatan massa biosorben lebih lanjut,  pengikatan  ion  Kadmium  mengalami penurunan,  hal  ini  disebabkan  oleh  terjadinya tumpang  tindih  atau  agregasi  pada  permukaan biosorben  yang  menyebabkan  penurunan  luas
permukaan  total  biosorben  (Anwar  et  al.,  2010; Jasem, 2015).

## Karakterisasi Biosorben dengan FT-IR
Gambar 4 dibawah ini merupakan hasil analisis biosorben  limbah  kulit  pisang  menggunakan metode  spektrofotometri  FT-IR.  Dari  spektra  IR tersebut  menunjukkan  pita  serapan  di  sekitar bilangan gelombang 3286 cm -1 yang menunjukkan vibrasi gugus hidroksil (-OH). Menurut Kwikima et al.,  (2021),  limbah  pertanian  terdiri  dari lignoselulosa  dengan  selulosa,  hemiselulosa  dan lignin. Tiga senyawa tersebut memiliki gugus fungsi hidroksil (-OH) yang melimpah dan dapat mengikat kation  logam  berat  dalam  larutan.  Puncak  pada daerah 2923 dan 2853 cm -1 menunjukkan serapan gugus alkil (C-H) alifatik (Kosasih et al., 2010). Gugus tersebut  merupakan  gugus  penyusun  struktur lignioselulosa.  Hasil  tersebut  diperkuat  dengan adanya pita serapan vibrasi gugus eter (C-O) pada daerah  1601  cm -1 yang  merupakan  penghubung rantai  karbon  dalam  senyawa  lignoselulosa  pada biosorben  limbah  kulit  pisang.  Pada  bilangan gelombang 1022 cm -1 menunjukkan serapan vibrasi C=C aromatis yang tumpang tindih dengan gugus karboksil  dari  asam  karboksilat  yang  merupakan kerangka pembangun hemiselulosa (Siringo-Ringo, 2019).  Hemiselulosa  merupakan  komponen terbesar  dalam  limbah  kulit  pisang.  Senyawa hemiselulosa  mempunyai  gugus  karboksil  (COO-) yang merupakan gugus aktif yang dapat berperan dalam menyerap logam berat dalam larutan.
Gambar 4. Hasil Spektrum FT-IR Biosorben Kulit Pisang

## KESIMPULAN
Pemanfaatan  limbah  kulit  pisang  Mas  (Musa acuminata  Colla)  sebagai  biosorben  terbukti mampu  mengadsorpsi  logam  Kadmium  dengan nilai persentase adsorpsi tertinggi sebesar 78,45%. Kondisi  operasi  terhadap  perolehan  persentase tersebut  meliputi  waktu  pengadukan  selama  35 menit,  pH  5  dan  penggunaan  massa  biosorben sebesar 2 gram. Kondisi operasi ini dapat dianggap sebagai  simulasi  yang  dapat  digunakan  untuk mengetahui kondisi operasi untuk adsorpsi logam Kadmium  dalam  limbah  buangan  pabrik  yang sebenarnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdi,  C.,  Khair,  R.  M.,  &  Saputra,  D.  M.  W.  (2015). Pemanfaatan Limbah Kulit Pisang Kepok (Musa acuminate  L.)  sebagai  Karbon  Aktif  untuk Pengolahan Air Sumur Kota Banjarbaru: Fe dan Mn. Jukung Jurnal Teknik Lingkungan, 1(1), 8–15.
Al-Homaidan, A. A., Alabdullatif, J. A., Al-Hazzani, A. A., Al-Ghanayem, A. A., & Alabbad, A. F. (2015). Adsorptive  removal  of  cadmium  ions  by Spirulina platensis dry biomass. Saudi Journal of Biological Sciences, 22(6), 795–800. https://doi.org/10.1016/j.sjbs.2015.06.010
Alifaturrahma,  P.,  &  Hendriyanto,  O.  (2018). Pemanfaatan  Kulit  Pisang  Kepok  sebagai Adsorben untuk Menyisihkan Logam Cu. Jurnal Ilmiah Teknik Lingkungan, 8(2), 105–111.
Anwar, J., Shafique, U., Waheed-uz-Zaman, Salman, M., Dar, A., & Anwar, S. (2010). Removal of Pb(II) and Cd(II) from water by adsorption on peels of banana.  Bioresource  Technology,  101(6),  1752– 1755. https://doi.org/10.1016/j.biortech.2009.10.021
Arifiyana,  D.,  &  Devianti,  V.  A.  (2020).  Biosorpsi Logam  Besi  (Fe)  dalam  Media  Limbah  Cair Artifisial  Menggunakan  Adsorben  Kulit  Pisang Kepok (Musa acuminate). Jurnal Kimia Riset, 5(1), 1–8. https://doi.org/10.20473/jkr.v5i1.20245
Arifiyana, D., & Devianti, V. A. (2021). Biosorption of Fe (II) Ions from Aqueous Solution Using Kepok Banana  Peel  (Musa  Acuminate).  Jurnal  Kimia Dan  Pendidikan  Kimia  (JKPK),  6(2),  206–215. https://doi.org/10.1063/5.0043112
Arninda, A., Sjahrul, M., & Zakir, M. (2014). Adsorpsi Ion  Logam  Pb(II)  dengan  Menggunakan  Kulit
Pisang Kepok (Musa paradisiaca Linn). Indonesia Chimica Acta, 7(2), 21–26.
Baloga,  H.,  Walanda,  D.  K.,  &  Hamzah,  B.  (2019). Pembuatan Arang dari Kulit Nangka (Artocarpus heterophyllus)  Sebagai  Adsorben  Terhadap Kadmium dan Nikel Terlarut.  Jurnal Akademika
Kimia, 8(February), 28–33. https://doi.org/10.22487/j24775185.2019.v8.i1.2 349
Darge,  A.,  &  Mane,  S.  J.  (2013).  Treatment  of Industrial Wastewater by using Banana Peels and Fish Scales. International Journal of Science and Research  (IJSR)  ISSN  (Online  Index  Copernicus Value Impact Factor, 14(7), 2319–7064. Retrieved from www.ijsr.net
Darmayanti, D., Rahman,  N., & Supriadi, S. (2012).
Adsorpsi  Timbal  (Pb)  dan  Zink  (Zn)  dari Larutannya  Menggunakan  Arang  Hayati (Biocharcoal)  Kulit  Pisang  Kepok  Berdasarkan Variasi  pH.  Jurnal  Akademika  Kimia,  1(4),  159– 165.
Deshmukh,  P.  D.,  Khadse,  G.  K.,  Shinde,  V.  M.,  & Labhasetwar, P. (2017). Cadmium Removal from Aqueous Solutions Using Dried Banana Peels as An  Adsorbent:  Kinetics  and  Equilibrium Modeling.  Journal  of  Bioremediation  &
Biodegradation, 08(03), 1–7. https://doi.org/10.4172/2155-6199.1000395
Fauici,  M.  (2017).  Adsorpsi  Ion  Pb  (II)  dan  Cr  (VI) Menggunakan  Arang  Kulit  Pisang  Kepok  (Musa paradisiaca  Linn)  pada  Limbah  Cair  Industri (Studi  Kasus  PT.  SERMANI  STEEL).  Universitas Hasanudin.
Giannakoudakis,  D.  A.,  Hosseini-Bandegharaei,  A., Tsafrakidou, P., Triantafyllidis, K. S., Kornaros, M., &  Anastopoulos,  I.  (2018).  Aloe  vera  waste biomass-based  adsorbents  for  the  removal  of aquatic  pollutants:  A  review.  Journal  of Environmental  Management,  227(August),  354–
364.
https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2018.08.064
Gong, R., Ding, Y., Liu, H., Chen, Q., & Liu, Z. (2005).
Lead biosorption and desorption by intact and pretreated spirulina maxima biomass. Chemosphere, 58(1), 125–130. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2004.08.
055
Hossain, A., Ngo, H., Guo, W., & Nguyen, V. (2012).
Biosorption of Cu(II) From Water by Banana Peel Based  Biosorbent:  Experiments  and  Models  of Adsorption and Desorption. 2(1), 87–104.
Jasem,  N.  A.  (2015).  Removal  of  Copper(II)  and Cadmium(II) ions from Aqueous Solutions Using Banana Peels and Bentonite Clay as Adsorbents. Journal  of  Engineering  and  Development,  19(4), 49–68.
Jena,  S.,  &  Sahoo,  R.  K.  (2017).  Removal  of  Pb  (II) from  Aqueous  Solution  Using  Fruits  Peel  as  a Low  Cost  Adsorbent.  International  Journal  of Science, Engineering and Technology, 5(1), 5–13.
Kosasih,  A.  N.,  Febrianto,  J.,  Sunarso,  J.,  Ju,  Y.  H., Indraswati, N., & Ismadji, S. (2010). Sequestering of  Cu(II)  from  aqueous  solution  using  cassava peel (Manihot  esculenta).  Journal  of Hazardous
Materials, 180, 366–374. https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2010.04.040 Kumari, P. (2017). a Low Cost Material , Banana Peel for  the  Removal  of  Lead  (II)  From  Aqueous Solutions.  International  Research  Journal  of Engineering  and  Technology(IRJET),  4(6),  1404–
1406. Retrieved from https://irjet.net/archives/V4/i6/IRJET- V4I6257.pdf
Kwikima, M. M., Mateso, S., & Chebude, Y. (2021). Potentials of agricultural wastes as the ultimate alternative adsorbent for cadmium removal from wastewater.  A  review.  Scientific  African,  13, e00934. https://doi.org/10.1016/j.sciaf.2021.e00934
Mohd Salim, R., Khan Chowdhury, A. J., Rayathulhan, R., Yunus, K., & Sarkar, M. Z. I. (2016). Biosorption of  Pb  and  Cu  from  aqueous  solution  using banana  peel  powder.  Desalination  and  Water
Treatment, 57(1), 303–314. https://doi.org/10.1080/19443994.2015.109161 3
Pandharipande,  S.,  &  Deshpande,  R.  (2013). Synthesis  &  Effectiveness  Study  Of  Banana  Peel Adsorbent & Artificial Neural Network Modeling In  Removal  Of  Cu  (  II  )  Ions  From  Aqueous

## Solution. 3(6), 730–734.
Purnama, P. E., Dewi, I. G. A. K. S. P., & Ratnayani, K. (2015). Kapasitas Adsorpsi Beberapa Jenis Kulit Pisang  Teraktivasi  Naoh  Sebagai  Adsorben Logam Timbal (Pb). Jurnal Kimia, 9(2), 196–202.
Sirilert,  M.,  &  Maikrang,  K.  (2018).  Adsorption Isotherm  of  Some  Heavy  Metals  in  Water  on Unripe  and  Ripe  Peel  of  Banana.  Naresuan University  Journal :  Science  and  Technology,
26(1), 128–141. Retrieved from www.journal.nu.ac.th/NUJST/article/view/1741/ 1239 -
Siringo-Ringo, E. P. (2019). Pengaruh Waktu Kontak, pH dan Dosis Adsorben Dalam Penurunan Kadar Pb  Dan  Cd  Menggunakan  Adsorben  Dari  Kulit Pisang. Universitas Sumatra Utara.
Sutapa, I. W., Siahay, V. P. D., & Tanasale, M. F. J. D. P. (2014). Adsorpsi Ion Logam Cu2+ Pada Pektin Dari  Kulit  Pisang  Tongka  Langit  (Musa  Speices van  Balbisiana).  Ind.J.Chem.Res,  1(January),  72– 77.
Taralgatti,  P.  D.  (2016).  Removal  of  copper  from Waste water by using potato and banana peels as  bio-adsorbent.  International  Journal  of Science,  Engineering  and  Technology  Research (IJSETR),  5(10),  2278–7798.  Retrieved  from http://ijsetr.org/wp- content/uploads/2016/10/IJSETR-VOL-5-ISSUE- 10-3038-3040.pdf
Wardani,  G.  A.,  &  Wulandari,  W.  T.  (2018). Pemanfaatan Limbah Kulit Pisang Kepok (Musa acuminate)  sebagai  Biosorben  Ion  Timbal(II).
Jurnal Kimia VALENSI, 4(2), 143–148.
https://doi.org/10.15408/jkv.v4i2.6918
Waseem, S., Din, M. I., Nasir, S., & Rasool, A. (2014). Evaluation  of  Acacia  nilotica  as  a  non conventional  low  cost  biosorbent  for  the elimination  of  Pb(II)  and  Cd(II)  ions  from aqueous solutions. Arabian Journal of Chemistry, 7(6),
1091–1098. https://doi.org/10.1016/j.arabjc.2012.03.020